( 457 ) 

 façon à peu près complète, qu'en mettant plusieurs heures à lui faire fran- 

 chir l'intervalle de température de 5oo° à ^oo". La présence de petites 

 quantités de matières étrangères semble également s'opposer à la trans- 

 formation ; son amplitude, en tout cas, varie considérablement d'un échan- 

 tillon à l'autre et peut même s'annuler complètement, comme dans 

 l'échantillon Cu-Niaopour loo, dont la résistance a été indiquée au début 

 de celte Note. 



» Les chiffres suivants se rapportent à trois échantillons choisis parmi 

 une douzaine qui ont été expérimentés : 



0. iioo. 000. (lûo. 5oo. 700. yoo. 



Cu 5o \ o,465 0,480 o,5o5 o,52o o,5i8 o,53o o,552 



Ni 24 [0,495 o,5i3 0,527 OjSaS o,5i8 o,53o o,552 



Zn 25 ) o,5i4 0,527 0,537 0,525 o,5i8 o,53o o,552 



Cu 66 I 



Ni II > 0,285 o,3o8 0,320 o,33o o,338 o,352 0,390 



Zn 22 . 



Cu 81. 



Ni 18.. 



0,485 0,497 o,5oo 0,492 0,475 0,473 0,492 



» Le premier de ces alliages est celui qui a donné la transformation la 

 plus accentuée. Les trois séries de mesures ont été prises à réchauffement 

 sur des échantillons refroidis avec des vitesses différentes et, par suite, 

 inégalement trempés. 



» Ces expériences donnent la raison de ce fait, déjà signalé, que les 

 résistances-étalons en maillechort s'altèrent à la longue; la grandeur de 

 leur résistance s'élève. Cela tient à ce que les fds employés sont toujours 

 partiellement trempés et se recuisent spontanément sous l'influence de 

 faibles a ariations de température, d'actions mécaniques ou simplement du 

 temps. On observe, avec les fils d'acier trempé, un recuit spontané ana- 

 logue, qui se manifeste par une variation de résistance de signe con- 

 traire. 



» Je donnerai dans un dernier Tableau les résultats obtenus avec les 

 alliages de fer et de nickel. Certains d'entre eux présentent, à réchauffe- 

 ment et au refroidissement, des résistances différentes, c'est-à-dire que les 

 transformations produites par l'élévation de température ne sont pas 

 immédiatement réversibles ; elles ne se produisent au retour que lorsque 

 la température est revenue au voisinage de la température ambiante. 



